ЭСБЕ/Хлопчатобумажные ткани
Хлопчатобумажные ткани. — Огромное большинство изготовляемых из хлопка тканей представляет самые простые и дешевые изделия для домашнего обихода небогатых классов населения. Преобладающие переплетения (см. XXIII, 246) — простые, фасонные же и сложноузорчатые ткани составляют очень небольшую часть производства. В дальнейшем кратком обзоре главнейших видов Х. тканей они расположены в порядке, принятом в статье Ткани (см. XXXIII, 353), причем в каждом разряде прежде всего стоят ткани, изготовляемые из суровой пряжи, а затем из цветной. Ткани полотняного переплетения представляют главную массу изготовляемых в России Х. тканей. Первое место среди них занимает миткаль, после отбелки получающий названия коленкора, зона, шертинга, мадаполама, после окраски — цветного коленкора, после набивки — ситца, кретона, жакона, глясе и пр. Миткаль изготовляется из основы № 32 до 38 и утка № 38 до 48. Плотность 80—85 ниток на 1" для 1-го сорта, 70—75 нит. — для 2-го сорта, более редкого. Ширина 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 и даже 8/4 арш. На 1 фн. идет от 6,5—7,5 и до 10 квадр. арш. Бязь из основы № 22—24, утка № 16—20, плотностью 55—65 нит. по основе, 65—70 нит. по утку, шириной от 4/4 до 8/4 арш. На 1 фн. идет 5,2 до 5,7 квадр. арш. В продажу поступает суровой, беленой, крашеной или набивной, идет на грубое белье, простые платья, подкладку; много ее вывозится в Азию. Вообще, после миткаля является наиболее распространенным товаром. Более грубые сорта бязи называются сорочкой, вследствие употребления ее на сорочки, т. е. обертки для кусков суконного товара; изготовляются из основы № 14, утка № 10, плотностью 52 по основе, 48 по утку; шириной от 5/4 до 7/4 арш. Бумажный холст, из № 10 основы и утка, сильно крученых, 54 нити основы, 50 нит. утка на 1", ширины 5/4 арш., на 1 фн. идет 3,5 кв. арш. К тяжелым тканям принадлежат также даба и парусе, окрашиваемые обыкновенно в кубовый цвет и идущие в Сибирь и на Кавказ. Гроденапль представляет более тонкую, но плотную ткань; на него идет основа № 24—30, уток № 20—24, около 80 ниток по основе и утку; ширина 17 верш., на 1 фн. идет от 4,5 до 5 кв. арш. Рогожка изготовляется из основы № 18 и утка № 10 и отличается переплетением, представляющим видоизменение полотняного, образованное тем, что несколько (3 или 4) соседних нитей основы и утка идут, одинаково перекрываясь, отчего ткань является покрытой мелкими квадратиками. Подобно рогожке, из 2-х или 3-х нитей вместе работается иногда и гроденапль. Ирланд и доместик — ткани из средней тонкости основы (№ 32—36) и грубого утка (№ 10 — 20) идут: первая в крашеном или набивном виде на подкладки, вторая в отбеленном виде на простое белье. Переходом к более тонким тканям является марля, работающаяся из основы и утка № 30—40 очень редко (32—40 ниток на 1"). К тонким, но плотным тканям принадлежат кембрик и батист, работающиеся: первый — из №№ 40—100 основы и утка, второй — из №№ 90—110, с плотностью от 60 (кембрик) до 100 и 135 ниток на 1" (батист). Идут отбеленными. В России последние сорта работаются очень мало. Парусинка, туальденор и камлот работаются из крашеной пряжи, причем парусинка клетчатая, туальденор гладкий, а камлот, обыкновенно, полосатый. Кретоны, полосатые и клетчатые, по толщине сходны с бязью. Набивная бязь также называется кретоном. Рипсы (см. Рипс, XXVI, 803 и Переплетения нитей, XXIII, 246) работаются основные и уточные. Красятся и набиваются, идут, главным образом, для мебели. К тканям саржевого переплетения относятся: нанка, трехремизная основная саржа из основы № 32 и утка № 34—38. Очень близка к ней саржа, но несколько тоньше (основа № 34, уток № 42). Обе ткани выпускаются отбеленными, крашеными и набивными для самых разнообразных потребностей. Кашемир и кипер, двусторонние четырехремизные саржи, из основы № 32—36 и утка № 40—42. Плотные ткани для платья и мебели. Брючный кашемир гораздо тяжеле (осн. № 18, уток № 12). Киргизин четырехремизная уточная саржа. Русинет и карусет — трехремизные основные саржи из крашеной пряжи № 32—38, последний с шерстяным утком. Идут для простонародного платья. Твин — четырехремизная двусторонняя саржа из крученой основы № 40/2 и утка № 20. Подобный же характер имеют многие ткани, как-то: жеспе, трико и проч., идущие на верхнее платье. Особенное значение и широкое распространение получила бумазея, ткань 3-х, 4-х, 5-ти и 6-ти ремизного саржевого переплетения из тонкой, сравнительно, основы (№ 24—30) и грубого и рыхлого (№ 6—10) утка, изготовляемого из отпадочной пряжи. Ткань эта подвергается ворсованию (начёсу), после чего на одной (нижней) или на обеих сторонах получает сукноподобный ворс, придающий ей особенную мягкость и в то же время нетеплопроводность. Выпускается в самых разнообразных сортах: крашеная, отбельная и набивная. В массе идет, как более дешевая замена шерстяных тканей: фланели, сукна и пр., представляя один из главных предметов Х. ткачества. Из тканей атласного переплетения можно отметить: атлас основный восьмиремизный (основа № 32, уток № 36), ластик, или полуатлас, 5-ти ремизный основной (основа № 32—40, уток № 34—48), сатин 5-ти и 6-ти ремизный основной, грубее предыдущих (основа № 26—30, уток № 26—32), демикотон 5-ти ремизный уточный, работающийся также в 10 и 12 ремизок из самого разнообразного по толщине материала. К разряду атласных тканей относятся также многочисленные виды начесанных тканей: шведская материя, манчестер и, особенно, молескин. Все они работаются так, что на их лицевой поверхности преобладают уточные нити (№ 20—30), которые потом начесываются и получают сукноподобный вид. Идут на верхнее платье, а грубые сорта на обивку мебели, экипажей и т. п. Относительно манчестера надо заметить, что это название применяется также к бархатной ткани, сходной с плисом, а за границей под именем манчестера прямо подразумевается плис. К тканям узорчатым относятся очень разнообразные по рисунку ткани, изготовляемые на переборных станках (Добби и т. п.), реже на жаккардах. Сюда относятся, напр., салфеточные ткани, тик полосатый и узорчатый, бриллиантин, фасонé, канифас, матласé и многие другие, названия и способы изготовления которых беспрестанно меняются под влиянием моды. К двойным тканям относится, главным образом, пике, способ изготовления которого описан в особой статье (см. Пике). К этому же разряду надо отнести так называемые тканьевые одеяла с жаккардовым узором, изготовляемые в значительном количестве.

Хлопчатобумажный бархат изготовляется в отличие от настоящего, шелкового бархата, с уточным, а не основным ворсом. Один из способов переплетения нитей изображен на прилагаемом рисунке (× означает основное перекрытие, У — уточное, см. XXIII, 246).

Первая уточная нить тесно переплетается с основными, затем 2-я и 3-я лежат свободно, связанные с основой в одной точке через 5, затем 4-я опять образует тесное переплетение, 5-я и 6-я лежат свободно, 7-я тесно, 8-я и 9-я свободно. Свободно лежащие ворсовые нити (2, 3, 5, 6, 8 и 9) затем разрезаются специальными рабочими — плисорезами — как раз посередине между точками своих переплетений с основой, а так как они зажаты туго соседними (1-й, 4-й и 7-й) уточными нитями, то, будучи разрезанными, они поднимаются и образуют ворс, который потом расчесывается и стрижется. Главнейшими видами Х. бархата являются: плис, полубархат, бархат, различающиеся как материалом, так и переплетением нитей. Всего грубее пряжа у плиса (основа № 20—32, уток № 32—40), у полубархата тоньше (основа № 28—30, уток № 40—44), еще тоньше у бархата (основа № 60/2—70/2 уток № 46—48). Корд — полосатый плис. Вельвентин отличается большей высотой ворса. Вследствие недостаточной упругости Х. волокон, ткани эти далеко не имеют того красивого вида, как шелковый бархат. Надо упомянуть еще о тканях газового (см. VII, 846) переплетения, как-то бареж, газ и, в последнее время, лено. Из них газ представляет ткань гладкую, а другие — полосатые поперек (бареж) и вдоль, а также узорчатые, где места газового переплетения чередуются с гладкими полотняными участками. На изготовление этих тканей идет очень тонкая (№ 70—100) пряжа, чередующаяся, впрочем, и с более грубыми нитками.

Ср. Шорин, «Опыт практического руководства к мех. ткачеству Х. тканей» (1881); С. А. Федоров, «Об испытании пряжи» (1897); E. Müller, «Handbuch der Weberei» (1894—96); Dépierre, «Traité des apprets et specialement des tissus de coton» (1894) и др.

ЭСБЕ:Ткани